149 
Von alteren Uutersuchungen iiber diesen Gegenstand habé ich in 
dér Literatur nur sparliche Daten gefunden, die allé daliin gehen, dass 
das in dér blauen Saudsteinvarietat vorbandeue Eisenoxydul in dér gél¬ 
ben Varietat zu Eisenoxydhydrat umgewandelt sei, und dem Steine seine 
charaeteristisch rostbraime Farbe vériéi he. 
Wie ich min im Folgenden darthun werde, ist dér Farbeuwechsel 
nicht bloss dicsem Urustande alléin, sondern zugleich cinem Substanz- 
verlust des Sandsteiues zuzuschreiben, dcn derselbe durch langsame 
Auslauguug durch das Wasser erleidet. Vorliegende Untersuchung he- 
zieht sich durchvvegs auf den Quadersandstcin, dér seine ursprüngliche 
Farbe noch im Inneni erhalten hat. 
Da nur unter dér Bedingung sichere Anhaltspunkte iiber Ursache 
dér F..rbenveranderung des Sandsteiues erhalten werden können, vvenn 
die Untersuchung sich aut Sandsteinproben von urspriinglich gleicher 
Zusammensetzung stützt, sind iinrner Stíicke zűr Untersuchung verwen- 
det worden, die nicht nur von demselben Quaderstein stammen, son¬ 
dern auch uumittelbar von beiden Seiten dér Greuze geuommen wurden, 
in welcher sich dér Stein in seinen zvveierlei Farbeu beriihrt. Von dér 
Absonderuugsílache desselben Steiues cinen Centiméter entternt ist ebenso, 
je ein Sttick ausgeschieden worden, um zu entscheiden, oh die Verán- 
derűiig in dér Na he dér Absonderuugsílache eine tieíere ist, als unmit- 
telbar an dér Greuze dér braunrothen Farbe. 
Zum Zwecke dér Untersuchung sind dic entsprechenden Stíleké 
íein gepulvert, alcoholisirt, und abgevvogene Mengen derselben, in denen 
vorher bei 100° C die Feuchtigkeit bestimmt wurde, aut dem Wasser- 
bad mit sehr verdünnter Salzsaure vöm Spci. Gew. 1,0577 oder 1 l*O°/ 0 
so lángé ausgezogen worden, als sich noch Spuren davon lösten. Durch 
diese Manipulation erhielt ich eine Lösung (A), und eiuen unlöslichen 
Kiickstand (B). Die Lösung (A) wurde im Wasserbade zűr Trockniss 
verdampft, um gelöste Kieselsaure auszuscheiden, im Rückstande aber 
die iibrigen gelösten Mineralien nach den gewöhnlichen Methoden be- 
stimmen. Dér unlöslicbe Riickstand (B)w urde bei 100° C getrocknet, und 
gewogeu. Einer naheren Untersuchung habé ich ihn nicht unterworfen, 
da er ja bei den zusammengehörigen Probeu im Wesentlichen aus den- 
selben Grundbestandtheilen in denselben Verhaltnissen gemischt besté¬ 
ben muss. 
Die untersuchten Probeu des Sandsteines stammen aus einem 
Steinbruch bei Késmárk und aus einem solchen bei Leutschau in Zipser 
Comitat. Dem aussern Aussehen nach scheinen beidé Sandsteine iden- 
tisch zu sein, weder im Kom, noch in dér Farbe ist ein wesentlicher 
Unterschied zu bemerken. 
Die gewonnenen Resultate sind íolgeude. 
